( 395 ) 

 t avec detail sa malleabilite, sa ductilite et les proprietes phy- 

 siques qui en dependent. Enfin nous donnerons le chiffre de sa conductibi- 

 lite electrique, determination interessante a cause de I'excessive legerete du 

 metal. Le magnesium se lime tres-bien et se brunit a merveille. II se con- 

 serve assezbien a I'air, quand il est pur et que sa surface est polie, compa- 

 rable encore, sous ce rapport, au zinc, qui resiste peut-etre un peu plus 

 que lui. 



>^ Pour preparer le magnesium nous employons un procede utilise deja 

 pour I'aluminium, mais qu'il faut modifier un peu lorsqu'on I'applique au 

 magnesium, metal plus leger que la scorie dans laquelle 11 se produit. 



» On prepare le chlorure de magnesium avecun soin extreme par le pro- 

 cede habiluel: on en prend6oo grammes qu'on meleavec loo grammes de 

 sel marin fondu ( ou mieux du melange de sel et chlorure de potassium de 

 M. Wohler) et loo grammes de fluorure de calcium pur, le tout pulverise 

 prealablement. On ajoute loo grammes de sodium en morceaux qu'on me- 

 lange intimement avec la poudre de chlorure, et on jette le tout, au moyen 

 d'une petite main en tole, dans un creuset de terre bien rouge qu'on ferme 

 avec son couvercle. Au bout de quelque temps la reaction se manifeste. 

 Quand tout bruit a cesse, on decouvre le creuset, on agite avec unetige de 

 f'erjusqu'a ce que le melange de toutesles parties fondues soit homogene et 

 que la partie superieure du bain soit bien decouverte ; on voit alors mani- 

 testement les globules de magnesium se montrer : on laisse le creuset refroi- 

 dir hors du feu, et, quand la masse saHneest prete a se figer, on agite encore 

 et on rassemble avec la tige de fer toutes les petites masses metal liques 

 eparses, de maniere a n'en former qu'une seule, et on coule le tout sur une 

 pelle ou une lame de fer. Encassant la scorie, on trouve les globules de ma- 

 gnesium, qu'on enleve. On pent refondre la scorie une et meme deux fois : 

 Oil retirera encore un peu de magnesium chaque fois; 600 grammes dechlo- 

 rure de magnesium reagissantsur 100 grammes de sodium nous ont donne 

 43 grammes de magnesium. 



» Le magnesium brut est introduitdans une nacelle de charbon enfermee 

 elle-meme dans un tube de charbon et chauffee au rouge vif presque blanc, 

 pendant qu'un courant d'hydrogene lent traverse I'appareil. Le tube etant 

 tortement mcline danslefourneau, toutle magnesium se condense en avant 

 de la nacelle, et on le recueiUe facilement quand le tube est froid. 



» On le fond ensuite dans un melange de chlorure de magnesium, de sel 

 marin et de fluorure de calcium. En augmentant un peu la proportion de 

 celui-ci qu'on ajoute graduellement au bain en fusion, on rend la scorie 



